Sl/R L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. yi 



Par la fufion ci'un melange compofe de deux parties dc fel fedatit 

 centre line partie de fer en limaille , j'obdns une mair; dans laqiiellc le 

 fer n'etoit plus reconnoifTable ; ellc avoir eprouve une entiexe tufion , & 

 formoitune efpcce de fcorie grife, prefque noire, tris-poreuf; , cjui avoit 

 peu de durete & qui hit enticrcnient attiree par I'aimant. 



Je fis londre une partie de cuivrc avec deux parties de fel fedatif: ce 

 fel forma un verre tranfparenr , comnie s'il avoit feul eprouve la' Fufion , 

 excepte feulement qu'il avoit une couleur jaunatre , tirant un peu fur Ic 

 rouge clair; le cuivre etoit foiidu, fans avoir d'ailleurs fubi d'alteration. 



Ayaiit faittondrc une partie de plomb avec deux parties de felfedatif, 

 je trouvai un bouton de plomb au fond ducreufet; il etoit couverc 

 d'une maflfe parfaitement virrifiee, qui , tanc par fa demi-opacite qu^ pat 

 fes diff'erentes couleurs, qui varioierit fuivant fa pofition , etoit fembla- 

 ble a I'opale. 



II paroit pat cette experience , que le fel fedatif s'eft combine avec 

 une portion du plomb; car fans cela il auroit tarme un verre tranfparent. 

 11 rcfie cependant encore a favoir fi le fel fedatifa agi fur le plomb lorf- 

 qu'il avoit fon briUant nietallique, oa s'il n'a pas ete change pour avoir 

 dilfous une portion de chaux de plomb , qui a necelfairement dii fe 

 former, puifque le plomb entre en fufion avant te fel (edatif , qui 

 par confequeiit ne pent pas enipecher la calcination , piiilqu'il ne peuc 

 pas oter la communication entre la furface du plomb & fair renferme 

 dans le creufet, qui eft toujours futfifant pour la calcination d'une petite 

 quantite de plomb. 



La fufion del'etain avec le fel fedatif prefente les mcmes phenomenes 

 que la fufion de ce fel avec le plomb. On peut appliquer a cette expe- 

 rience toutce iquej'ai dit fur la precedente , I'etain fe fondant egalement 

 avant le fel fedatif & fe calcinant auili facilcment que le plomb. 



Je lis eprouver la tufion a un melange de deux parties de fel fedatif 

 £c d'une partie de bifmuth ; le verre fe changea , comme lorfqu'il eft 

 pur, en un verre blanc tranfparent : le bifmuth formoit un bouton ; il 

 etoit audi caflant qu'aupsravant «S: avoit la meme appirence. 



La fufion d'un melange de deux parties de fel fedatif contre une 

 partie de regulc d'antimoine limple , ne prefente rien de remarqiiable : le 

 lei s'etoir change en m verre blanc tranfparent ; le regule s'etoit fondu , 

 fans avoir d'ailleurs fubi aucun changement. 



' Je fis fondrc une partie d'antimoine criid avec deux parties de fel feda- 

 tif; le verre qu'avoit forme le fel en fe fondant , etoit tranfparent & colore 

 en rouge : au fond du ceufet il fe trouva un bouton metallique , qui , 

 pour Tapparence exterieure , refl'embloit au regule d'antimoine ; il etoit 

 tort caffant : fayant rompu,je trouvai fa futtacc dans la fraiftion ttcs- 

 blanche & brillante ; il n'etoit pas , comme I'antimoine , compofe d'ai- 

 guilles. 



TomeXXIII, Pan. II, 1785. JUILLET. G 2 



